( 622 ) 



l'exislence d'un siliciiire amorphe de formule SiFe-^ qui, Iraité par l'acide 

 fluorliydrique, abandonne un résidu soyeux, cristallin de SiFe. Enfin nous 

 rappellerons l'étude thermochimique de MM. Troost et HauLefeuille sur 

 les fontes siliciées ('). 



» Le siliciure de fer a été préparé par imion directe du fer et du sili- 

 cium, soit dans un four à réverbère chauffé avec du charbon de cornue, 

 soit au four électrique. 



» Préparation. — i° On dispose dans une nacelle de porcelaine une 

 brasque de silicium cristallisé, représentant environ le dixième du poids 

 du métal employé. Sur ce silicium, on dispose un cylindre de fer doux et 

 la nacelle est placée dans un tube de porcelaine que traverse un courant 

 lent d'hydrogène pur et sec. On chauffe au moyen de charbon de cornue 

 à une température qui amène une légère déformation du tube, mais qui est 

 inférieure, ainsi que l'on s'en est assuré dans une expérience préliminaire, 

 à la température de fusion du fer doux. 



» On obtient, après la chauffe, un lingot blanc d'argent, dur et cassant, 

 qui est formé par un siliciure de fer cristallisé, empâté dans un excès de 

 métal. 



)) Dans cette expérience, où deux corps solides, le silicium et le fer, 

 sont portés à une température de 1200°, inférieure à leur point de fusion, 

 il s'est produit un lingot métallique fondu. Cela tient, pensons-nous, à la 

 tension de vapeur du silicium solide, qui permet à ce métalloïde de s'unir 

 au fer et de fournir un siliciure plus fusible que le métal. Nous avons 

 constaté déjà de semblables phénomènes avec le bore, et nous pensons 

 qu'on peut donner la même explication pour le cheminement du carbone 

 dans le fer. A cette température de 1200°, le silicium, le bore et le car- 

 bone ont déjà une tension de vapeur qui, bien que très faible, leur permet 

 de donner, avec le fer, et bien avant son point de fusion, des composés 

 liquides ou solides. 



» 2" On place, dans le creuset (^) du four électrique, 400^'' de fer doux 

 en petits cylindres et l^o^'' de silicium cristallisé. On chauffe quatre 

 minutes avec un courant de 900 ampères et 5o volts. I/expérieuce doit 



(') Troost et Hautefeuille, Élude calorimétrique des siliciures de fer et de man- 

 ganèse {Comptes rendus, t. LXXXI, p. 264). 



(-) Le carbone du creuset n'intervieiU pas dans cette réaction, car nous avons dé- 

 montré précédemment que, dans la fonte en fusion, le silicium déplaçait le carbone 

 avec facilité. 



